SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 539 
le verre pilé, &c. On ajoute auffi quelquefois des matières métalliques 
pour aider à la fufon ; par exemple, de la limaille de fer, quand on 
veut cffayer une mine de plomb. Tous les fondans à employer doivent 
être parfaitement defléchés. Quand la matière paroit bouillir dans le 
creufer, c’eft un figne que la fonte eft achevée; il faut alors refroidir 
le creufer, le laiffer refroidir avec précaution, frapper de petits coups 
fur les cotés, afin de faciliter la féparation du métal d'avec les ma- 
tières hétérogènes , auxquelles il étoic uni pendant la fonte, 
Après la fonte, on pèfe le culot métallique; on compare fon poids 
avec celui de la mine , avant & après le grillage ; & après avoir ré- 
pété un femblable eflai plufieurs fois, on eft afluré de la quantité de 
matière métallique contenue dans une mine : mais cela ne fuffit pas 
pee établir des travaux en grand; il faut encore connoîïtre quels font 
es métaux dont le culot eft compofé , patce que fouventune mine pa- 
roit très-pauvre ; mais elle eft réellement très-riche, lorfqu’elle con- 
tient des métaux précieux ;alors, il faut procéder à lafhinage. Pour 
cela , on prend une coupelle faite avec des cendres bien leflivées, ou 
mieux encore avec des os calcinés & réduits en poudre : on allume le 
fourneau de coupelle par fa partie fupérieure ; & lorfque la moufe 
commence à rougir, on y place les coupelles, pour qu’elles fèchent & 
s’échauffent. Quand elles font rouges, on met dedans le petit culot 
métallique , qu’on a eu foin de réduire en une lame mince, afin qu’il 
fonde plus facilement. On ferme l’ouverture de la mouñle avec quel- 
ques charbons pour augmenter la chaleur, & faire fondre plus rapi- 
dement le métal : ce qui s'appelle donner chaud. Lorfque le métal eft 
fondu, & qu’il eft rouge, on voit s'élever au-deffus de la coupelle une 
Vapeur qui monte vers le haut de la moufle: fi la vapeur s'élève for 
haut fans fe condenfer, la coupelle a trop de chaleur ; on ôte alors les 
charbons qui ferment la moufle; c’eft ce qu’on appelle donner froid. 
Lor{qu’au contraire la vapeur paroïit épaifle, & qu’elle s'élève peu au- 
deflus du métal , on ferme exactement la moufle avec des charbons allu- 
més : aufli-tôt que la coupelle eft prête à finir , on voit fe former des 
points brillans à la furface du métal en fufon; enfin, le métal fe dé- 
couvre entièrement ; c'eft ce qu'on nomme l’éclair. On laifle enfuite 
la coupelle refroidir infenfblement , parce que lorfque le refroidiffe- 
ment eft trop {ubit, il arrive un accident appellé écartement. Lorfque 
tout eft exactement refroidi, on pèfe à la balance d’eflai : fi on foup- 
çonne que le culotcontienne de lor , on procède alors au départ, fondé 
fur la propriété que plufieurs diflolvans ont d’attaquer largent fans 
toucher à l’or. Ondiftingue trois fortes de départs qui diffèrent lesuns 
des autres par la nature des matières qu’on emploie pour les faire, 
Le plus ordinairement on fe fert d’eau-forte. On y met le compofé 
métallique après lavoir réduit en lames, & roulé fous la forme d’un 
FÉVRIER 1772, Tomel. 
